La Gaceta industrial (1889-08-25 00:00:00), página 9

Este colector se compone de una pequeña caja cilíndrica y de un cono vuelto de hierro galvanizado, cuya abertura interior comunica con la cámara de depósito. En el interior del cono ó embudo hay una cinta metálica enrollada en forma de hélice, y que va de arriba abajo en toda su extensión, según indica la figura.

El conducto del aspirador de polvo desemboca en la parte cilíndrica, que tiene una gran abertura para la salida del aire y un cilindro vertical que la envuelve e impide que la corriente salga al exterior, obligándola a seguir el camino helicoidal del embudo.

EL RAMÍO.

El ramío, dada la considerable proporción de materias péticas que contiene y cuya fermentación destruiría las fibras textiles, no puede soportar, como el lino y el cañamo, la operación del enriado.

En los países del extremo Oriente, en donde la mano de obra se paga á vél precio, el descorteza do se hace á la mano. Cuando los tallos acaban de ser cortados, los chinos, después de haber hondido el tallo longitudinalmente, quitan la corteza con la ayuda de cuchillos de hierro ó de bambú. Rascan en seguida las fibras para quitar la epidermis, y después las sumergen durante algún tiempo en el agua caliente. Para blanquear las cintas así obtenidas, se les deja después, durante algunos días, en el terrado á la acción alternativa del sol y del rocío. Un buen obrero chino puede producir así unos 750 gramos de hilaza por día. En otras partes de China, las fibras, después de reunirlas en paquetes, son sumergidas en una legia de cenizas de madera de moral, lavadas, puestas luego á secar al sol, y después se hacen hervir con agua y cal. Se lavan y secan de nuevo, y se repite el mismo tratamiento hasta que estén blancas.

En las Indias el tratamiento que se hace sufrir á las fibras antes de enviarlas á Inglaterra, es mucho más sencillo. Se cortan los tallos por el centro, separando la epidermis de la madera propiamente dicha, y se pone inmediatamente la corteza en el agua durante algunas horas para reblanecerla. Se rasca de ambos lados, se hace secar y se expende en este estado.

En Europa, y para una explotación en grande, estos procedimientos primitivos no pueden emplearse, siendo necesario recurrir á una máquina para efectuar la separación de la parte textil.

Por muy perfecto que sea el descorteza do, tanto el efectuado á mano como el mecánico, y por más que éste se haya verificado con los tallos en el estado tierno, y resulten los filamentos casi como los que proceden de los países orientales, sin epidermis morena, las fibras están aún fuertemente unidas entre sí por una materia goma-resina que precisa eliminar para dejar el producto en disposición de sufrir la operación de la hilatura. Es imprescindible, pues, recurrir al

DESGOMADO.

El ramío en bruto, tal como sale de la máquina de descorteza do, se ata primero en paquetes del grueso de un decímetro de diámetro poco más ó menos, que se someten, después de remojarlos durante veinticuatro horas en agua caliente, á la acción de una legia hirviante de soda cáustica á 2º ó 3º B. Se puede hacer uso, para este tratamiento, de una legiadora destapada por el estilo de las que se emplean para la ebullición de los algodones.

Pero como, á causa de la ebullición del líquido, se produce en toda la masa un movimiento algo violento que puede mezclar los filamentos entre sí, es preferible emplear las calderas de presión. Con estos aparatos, la legia circula de una manera regular en toda la masa de los paquetes de ramío, no ocasionan ningún movimiento tumultuoso del líquido y dejan los filamentos perfectamente paralelos entre sí, condición esencial para la buena marcha de las operaciones ulteriores de la hilatura.

A las cuatro ó cinco horas se deja salir la legia, que es de un color pardo oscuro fuerte, y se empieza un segundo tratamiento idéntico con legia cáustica al mismo grado.

Después de la ebullición, se saca la legia y se someten los paquetes de ramío á un lavado energético, primero en la caldera, después en agua corriente. La pérdida es de un 35 á un 40 por 100.

El desgomado es entonces terminado, y si la operación se ha hecho con el cuidado requerido, las fibras han de presentar un tinte ligeramente agarbanzado sin ninguna adherencia entre sí.

Si la hilaza así obtenida no ha de blanquearse, basta darle un baño de jabón y secarlo. A pesar de la acción energética de los dos baños de legia do sosa cáustica hirviente, las fibras no pierden nada de su solidez.

Este procedimiento que indicamos someramente, ha dado siempre buenos resultados, tanto para desgomar el ramio chino como el que procede de las maquinas; el precio de coste del desgomado por este método, es de unos 40 céntimos de peseta por kilogramo de producto bruto.

La hilaza, desgomada por el procedimiento descrito, presenta un ligero tinte agarbanzado, y se emplea generalmente en este estado; sin embargo, en ciertos casos puede ser útil blanquearla antes de hilarla. Este blanqueo puede efectuarse como el del algodón.

Los paquetes de hilaza, bien lavados, se depositan en una tina con una solución de cloruro de cal á 3/4 ó 1º B. Pueden servir ventajosamente para esta operación los aparatos empleados para el algodón. A las dos ó tres horas se deja salir el cloro. Se hace circular en la tina una corriente de agua hasta que desaparece el olor del cloro; después, sin tocar los paquetes de hilaza, se llena la tina de agua acidulada con ácido clorhídrico á 1º B. Dos ó tres horas después, se saca el líquido ácido, se lavan los paquetes de ramío con mucha agua, y para ablandarlos no hay más que darles un baño de jabón y dejarlos secar.

Se ha propuesto además, para dar más brillo y flexibilidad á la fibra, de pasarla, después del desgomado ó blanqueo, por un baño débil de glicerina ó aceite; pero un baño de jabón, á 5 g. por litro, es preferible, y tiene además la ventaja de facilitar las operaciones del blanqueo e hilatura.

Varios son los procedimientos empleados para el desgomado y blanqueo del ramío, constituyendo unos un secreto por parte de sus autores y siendo otros objeto de patente. Por lo sencillo y por el buen estado en que deja las fibras, es sin disputa reconocido como el mejor el de M. Royer. El que acabamos de describir es entresacado de la obra de M. Adolphe Renard.

OBSERVACIÓN QUÍMICA SOBRE LA PANIFICACIÓN.

Todo el mundo sabe que para hacer pan se toma harina; se la reduce á pasta, añadiendo á la misma la cantidad de agua deseada, la cual será tanto más fuerte cuanto mejor sea